Vintli ulanishlar - Mavzu: Simli aloqa qurilmalari tuzilishi va ulardan foydalanish. Simli tarmoqlar

|
Mavzu: Simli aloqa qurilmalari tuzilishi va ulardan foydalanish. Simli tarmoqlar
|
bet | 26/81 | Sana | 08.02.2024 | Hajmi | 1,77 Mb. | | #153120 |
Bog'liq Uzb tema Vintli ulanishlar
Kichik kesimdagi mis va alyuminiy o'tkazgichlarni elektr mashinalari, qurilmalari va qurilmalari bilan aloqa qilishning asosiy turi vintli ulanish hisoblanadi. U 10 mm2 gacha bo'lgan kesimli simlar uchun ishlatiladi.
Kichkina tasavvurlar mis o'tkazgichlarini ulash uchun ular halqa shaklida egiladilar, ular simli o'tkazgich bo'lsa, lehimlanadi. Alyuminiy o'tkazgichlarning vintli ulanishlari uni biroz qiyinlashtiradi. Gap shundaki, bosim ostida alyuminiy kamroq bosimga ega bo'lgan hududga "oqa boshlaydi". Shuning uchun, agar alyuminiy ulanishi vint bilan haddan tashqari tortilgan bo'lsa, vaqt o'tishi bilan kontakt aloqasi zaiflashadi, chunki metallning bir qismi yuvuvchi ostidan "oqib chiqadi". Bu jarayon, ayniqsa, birikmani davriy isitish va sovutish paytida tez sodir bo'ladi. Ushbu hodisani oldini olish uchun vintli qisqichda alyuminiy halqaning ochilishiga to'sqinlik qiladigan va alyuminiyning suyuqligi tufayli kontaktning zaiflashishini qoplaydigan qurilma bo'lishi kerak.
Ringni qulflash uchun yulduz yuvish mashinasi yoki yon tomonlari bo'lgan to'rtburchaklar yuvgich ishlatiladi va bosimni qoplash uchun kamon yuvgichlar ishlatiladi. Vintni mahkamlashdan oldin, aloqa yuzalari porlash uchun tozalanadi va kvarts-vazelin pastasi bilan yog'lanadi.
Krimp aloqasi
Guruch. 1. GAO tipidagi yenglarda PK-2M bosuvchi qisqichlar
Siqish yo'li bilan ulashda ulanadigan simlarning uchlari birlashtiruvchi gilzaga (sof mis yoki alyuminiy naychaning bir qismi) kiritiladi va maxsus asbob bilan siqiladi. Katta ahamiyatga ega ulanish sifati uchun aloqa yuzalari toza, shuning uchun har qanday siqish usuli bilan axloqsizlik, izolyatsiya qoldiqlari va oksid plyonkalarini yadrolar va yenglardan olib tashlash kerak. Mis simlardan oksidli plyonka siqish jarayonida, metall yuzasi cho'zilib, "oqayotganda" chiqariladi, shuning uchun mis simlar uchun yalang'ochlashdan tashqari, maxsus ishlov berish talab qilinmaydi. Alyuminiyga kelsak, uning oksidining kuchli plyonkasini yo'q qilish uchun tozalangan aloqa yuzalariga kvarts qumi yoki sink oksidining qattiq donalari qo'shilgan neft jeli o'z ichiga olgan pasta qo'llaniladi. Siqish paytida qattiq zarralar plyonkani yo'q qiladi va vazelin kontaktlarning qayta oksidlanishini oldini oladi.
10 mm2 gacha kesimli alyuminiy simlarni siqish diametri 9. mm gacha) PK-2M press qisqichlari yordamida amalga oshiriladi (1-rasm). Ularda mandal 5 bo'lgan tutqichlar mavjud bo'lib, ular chekinish darajasini cheklaydi, ulardan biri to'xtash joyi 3 ga, ikkinchisi esa itargichga 4 ulanadi. Qavsga matritsa 1 o'rnatilgan va tishli musht 2. itargichga o'rnatiladi.
Guruch. 2. PK-1M bosuvchi qisqichlar
Guruch. 3. GAO gilzalarida simlarni qisish:
a - qisqartirilgan yengda, b - cho'zilgan yengda, c - yengni pressga o'rnatish, d - siqishdan keyin yenglar, e - yeng izolyatsiyasi
PK.-1M press qisqichlari (2-rasm) tutqichlarning katta uzunligi tufayli diametri 14 mm gacha bo'lgan yenglarni burish uchun etarli bosim hosil qiladi. GKM gidravlik o'rnatish qisqichlarida shtamp bilan itaruvchining ish harakati gidravlik silindrdagi bosim tufayli yuzaga keladi, bu tutqich bosilganda paydo bo'ladi.
Siqishning texnologik jarayoni rasmda ko'rsatilgan. 3. Alyuminiy simlarni ulash uchun tayyorlash ularni tozalash va pasta bilan qoplashdan iborat. Shundan so'ng, simlarning uchlariga qisqartirilgan GAO gilzasi qo'yiladi (bir tomonlama siqish bilan, 3-rasm, a) yoki bir xil markadagi cho'zilgan yeng (ikki tomonlama siqish bilan, 3-rasm, b) va matbuot yoki qisqichlar bilan bir yoki ikkita chuqurchaga o'rnatiladi (35-rasm, c, d). Zımba yengga qulfni cheklovchi ishga tushguncha yoki zarb matritsaga tegguncha bosiladi (agar bosuvchi qisqichlarda qulf bo'lmasa). Bosilgan aloqa aloqasi pasta qoldiqlaridan tozalanadi va polietilen qopqoqlar yoki izolyatsion lenta bilan izolyatsiyalanadi (3-rasm, e).
Guruch. 4. Siqish vositasi:
a - RMP-7M mexanik press, b - RGP-7M gidravlik press
16 ... 240 mm2 kesimli alyuminiy simlar va simi yadrolarini siqish uchun GA tipidagi yenglar ishlatiladi. Siqish vositasi sifatida presslar katta chuqurlik kuchlarini yaratish uchun ishlatiladi. Shaklda. 4-rasmda RMP-7M qo'lda mexanik press va RGP-7M qo'lda gidravlik press ko'rsatilgan. Ulardan birinchisi press qisqichlari bilan bir xil printsip asosida ishlaydi, ikkinchisining ishi GKM gidravlik qisqichlarining ishlashiga o'xshaydi. Ushbu penselarning bosish kuchi 69 kN (7 t) gacha.
Katta tasavvurlar simlarini siqish quyidagi tartibda amalga oshiriladi. Izolyatsiyani olib tashlash, tozalash va pasta bilan ishlov berishdan so'ng, simlar yengga kiritiladi, shunda yadrolarning bo'g'inlari uning markazida bo'ladi (4.5-rasm, a). Kabelning sektor yadrosi katta bo'shliqlarsiz yengga mos kelishi uchun yumaloq bo'lishi kerak.
Tarmoqli o'tkazgichlarda bu operatsiya universal pense bilan, bir simli o'tkazgichlarda esa - bu maqsadda matritsa va zımba o'rniga pressda vaqtincha o'rnatiladigan maxsus burmalar yordamida amalga oshiriladi (5-rasm, b). Siqish paytida yengda to'rtta chuqurchaga - har yarmida ikkitadan (5-rasm, v).
4.5. Siqish ulanish texnologiyasi:
a - yadro tayyorlash, 6 - yadroni yaxlitlash, c - siqishdan keyin yeng
Siqishni tezlashtirish va sifatini yaxshilash uchun siz PGEL-2 elektro-gidravlik pressiga o'rnatish orqali ikki tishli matritsadan foydalanishingiz mumkin.
Mis simlarni siqish xuddi shu tarzda va GM brendining yenglarida bir xil asboblar bilan amalga oshiriladi. 2,5 mm2 gacha kesmaga ega bo'lgan mis simli o'tkazgichlarni g'iloflarsiz siqish orqali ulash mumkin (6-rasm).
Guruch. 6. 2,5 mm2 gacha kesimli mis o'tkazgichlarni ulash:
a - yadrolarning joylashishi, 6 - mis yoki guruch lentasini o'rnatish, c - lentani muhrlash, d - siqish, d - tugallangan ulanish
20 ... 25 mm uzunlikdagi yadrolarning tozalangan qismlari bir-biriga mahkam bosiladi va kengligi 18 ... 20 mm, qalinligi 0,2 ... 0,3 mm bo'lgan mis yoki guruch lenta (folga) bilan bir necha qatlamlarga o'raladi. Keyin PK-2M qisqichlariga taroq matritsasi va zımba o'rnatiladi, ular yordamida siqish amalga oshiriladi.
Lehimlash payvandlash va siqishni ishlatish imkoniyati bo'lmagan hollarda qo'llaniladi. Lehimlash propan-kislorodli mash'al yordamida amalga oshiriladi. 2,5 - 10 mm2 bir simli o'tkazgichlarni lehimlash, shuningdek, lehimli temir bilan ham amalga oshirilishi mumkin.
10 mm2 gacha alyuminiy o'tkazgichlarni lehimlash
Ulanish va novdalar lehimli burama orqali amalga oshiriladi, tugatish halqa shaklida amalga oshiriladi.
Bir simli alyuminiy o'tkazgichlar 2,5 - 10 mm2. Ulanishlar va novdalarni lehimlash yiv bilan ikki marta burish orqali amalga oshiriladi. Izolyatsiya yadrolardan chiqariladi, metall nashrida tozalanadi. Keyin bo'g'in lehim eriy boshlaguncha propan-kislorod mash'alining alangasi bilan isitiladi.
Olovga kiritilgan lehim A tayog'i bir tomondan yivni ishqalaydi. Ulanish isishi bilan yadrolar kalaylana boshlaydi va yiv lehim bilan to'ldiriladi. Xuddi shunday, yadrolar qalaylanadi va yiv boshqa tomondan lehim bilan to'ldiriladi.
Bog'langan yadrolar va burilish nuqtalari ham tashqi yuzalardan lehimlanadi. Sovutgandan so'ng, ulanish joyi izolyatsiya qilinadi.
Bir simli va simli mis o'tkazgichlarni lehimlash 1,5 - 10 mm2.
Mis o'tkazgichlar bilan simlarning ulanishi va dallanishi lehimli burama (yivsiz) bilan amalga oshiriladi. Yadro uchidan izolyatsiya 20 - 35 mm uzunlikda olib tashlanadi, yadro yalang'ochlanadi. silliqlash qog'ozi Ulanadigan simlarni metall porlash uchun burang va ularni lehim temir bilan yoki eritilgan POSSu 40-0,5 lehimli hammomda lehimlang (boshqa markalarning lehimlaridan foydalanish mumkin, masalan, POSSu 40-2, POSSu 61-0,5). ). Lehimlashda oqim ishlatiladi - rozin yoki rozinning spirtli eritmasi. Sovutgandan keyin lehimlash joyi izolyatsiya qilingan.
1 - 2,5 mm2 torli mis o'tkazgichlarning tugashi halqa shaklida amalga oshiriladi, keyin esa yarim simli. Buni amalga oshirish uchun 30-35 mm uzunlikdagi yadro uchidan izolyatsiyani olib tashlang, uni zımpara bilan metall yaltiroq qilib tozalang, yadro uchini dumaloq burunli pense bilan halqa shaklida egib, yoping. uni rozin yoki kanifolning spirtdagi eritmasi bilan soling va POSSU 40 - 0,5 eritilgan lehimga 1 - 2 s davomida botiring. Sovutgandan so'ng, yadro halqaga izolyatsiya qilinadi.
16 - 150 mm2 kesimli simli alyuminiy o'tkazgichlarni lehimlash.
Ulanishlar va novdalarni lehimlashdan oldin, izolyatsiya 50-70 mm uzunlikdagi yadro oxiridan chiqariladi. Qog'oz izolatsiyasini olib tashlashdan oldin, uning kesilgan joyiga ip bog'lab qo'yiladi, so'ngra simlarning iplari pense bilan bo'shatiladi va emdirish tarkibi benzin bilan namlangan mato bilan chiqariladi. Kauchuk va plastmassa izolyatsiyasi bo'lgan yadrolar bu operatsiyani talab qilmaydi.
Sektor shaklidagi yadro press yordamida yaxlitlanadi. Tarmoqli o'tkazgichlar universal pense yordamida yaxlitlanishi mumkin. Izolyatsiyadan tozalangan yadroning oxiri bosqichma-bosqich kesiladi. Shnurli asbestning bir nechta burilishlari izolyatsiyaning chetiga o'ralgan.
Yadrolar propan-butan brülörü yoki puflagich olovi bilan isitiladi. Olovga kiritilgan A lehim tayoqchasi erishi boshlangandan so'ng, u simlarning buramasining butun pog'onali yuzasiga va ularning uchlariga qo'llaniladi, simlarni to'liq qalaylash uchun yadro yuzasi ehtiyotkorlik bilan ishqalanadi. po'lat cho'tka bilan. Bu kalaylash jarayonini yakunlaydi.
Shundan so'ng, asbest shnuri shaklning mo'ljallangan chetidagi yadroga o'raladi. Yadrolarning uchlarini olinadigan shaklga qo'ying. Yadrolardagi shaklni maxsus qulflar yoki simli bandajlar bilan mustahkamlang va yadrolarni qo'ying himoya ekranlar, va yadrolarning katta kesimlari uchun sovutgichlar o'rnatiladi. Qolib, o'rta qismning pastki qismidan boshlab, butun sirt bo'ylab, lehim eriy boshlagunga qadar olov bilan isitiladi, uning tayog'i olovga kiritiladi va qolip to'lguncha eshik teshigiga eritiladi. lehim bilan tepaga.
Eritilgan lehim po'lat simli ilgak bilan aralashtiriladi va eritilgan metall vannasi yuzasidan cüruflar chiqariladi, lehim qolipga engil teginish bilan siqiladi. Ulanish yoki novda soviganidan so'ng, ekranlar va qoliplar olib tashlanadi va lehimlanadigan joy kesiladi, keyin namlikka chidamli lak bilan qoplanadi va izolyatsiya qilinadi.
Alyuminiy o'tkazgichlarni lehim bilan tugatish
Alyuminiy o'tkazgichlarni lehim bilan tugatish maslahatlar bilan amalga oshiriladi. Bunday holda, uchining o'lchami bir qadam yuqoriroq kesmada olinadi (50 mm2 yadro uchun 70 mm2 uchi olinadi). yaxshiroq kirib borish yadro va uchi orasidagi bo'shliqqa lehim.
Uchi gilzaning ichki yuzasi po'lat cho'tka bilan tozalanadi va qalaylanadi, so'ngra uchi yadroga qo'yiladi, shunda markaziy sim (yadroning birinchi bosqichi) uchining bo'yin qismidan 5 - 6 mm ga chiqadi. Muhrlash uchun uchining bo'ynidagi yadroga asbest shnuri o'raladi va yadroga ekran o'rnatiladi.
Yondirgichning alangasi uchi gilzaning yuqori uchiga va undan chiqib turgan ipning birinchi bosqichiga yo'naltiriladi va ular lehim eriy boshlaguncha isitiladi. Lehim tayoqchasi yadro va uchi gilzasi orasidagi butun bo'shliq to'ldirilguncha uchiga birlashtiriladi.
|
| |